BEITRAGE ZUR METALLURG1SCHEN KRYSTALLKUNDE. 227 



Eisen. 



Zu demjenigen was im Specimen cryst. met. tiber die Krystallisation und 

 Structur des Eisens mitgetheilt worden, kann ich gegenwartig nur die Be- 

 merkung hinzufugen , dass sich meine dort geausserte Ansicht iiber die Struc- 

 tur des Rohstahleisens oder sogenannten Spiegeleisens geandert hat. Seitdem 

 ich Gelegenheit gehabt habe, ausgezeichnete Stiicke davon genauer zu unter- 

 suchen, neige ich zu der Meinung hin, zu welcher sich auch Karsten be- 

 kennt *>, dass die Krystallisation dieses weissen Roheisens nicht zum isome- 

 trischen Systeme gehort, wiewohl mir bis jetzt eine genauere Bestimmung sei- 

 ner krystallinischen Form nicht gelungen ist. Die krystallinischen Blatter des 

 Spiegeleisens, welche oft die Grdsse von ein Paar Zoll erreichen, sind keine 

 vollendete Krystalle , sondern nur Krystallrudimente. Sie schneiden einander 





den verschied 



unbestimmten Winkeln, wenn gleich 



durch ihr Zusammenstossen zufallig Kdrperformen gebildet werden, welche eine 

 tauschende Ahnlichkeit mit regelmassigen Krystallindividuen haben. Zeigen sich 



Blatter im Innern einer Eisenmasse, so kann man verleitet werden 



sie 



fur Texturflachen zu halten. Eine genaue Betrachtung des Bruches lasst in- 

 dessen das Ganze als eine Zusammenhaufung von Krystallrudimenten erkennen 

 und giebt die Uberzeugung, dass die scheinbaren Blatterdurchgange . Absonde- 



o 



sflachen sind 



Wismuth. 



Unter den Metallen durfte das Wismuth zu denen gehdren, welchen die 

 grosste Krystallisationstendenz eigen ist. Zwar zeigt sich das natiirliche Wis- 

 muth nur ausserst selten in ausgebildeten Krystallen. Dagegen ist aber sein 

 blattriches Gefiige ausgezeichnet; und bei dem kunstlich dargestellten, im Tie- 

 gel geschmolzenen Wismuth gelingt es bekanntlich durch ein einfaches Ver- 

 fahren sehr leicht, die Bildung von Krystallen zu veranlassen, die zuweilen 

 wohl Zoll- Grdsse erreichen. Das seltene Vorkommen derselben bei dem na- 



* * 



turlichen Wismuth ist daher vermufhlich nur in gewissen Beschaffenheiten der 

 Erzlagerstatten , auf welchen dasselbe bricht, begrUndet. Auch da ; wo dieses 



1) Handbuch der Eisenhiittenkunde. 3te Ausg. I. S. 181. 



